]] 
6072 kg, vedena přes tytéž měděné desky, kterých užito při stoupovém 
pokuse amalgamačním. Touto druhou amalgama''í se obdrželo: 
10. 0072 kg se 7-8 g Au v 1 t 
čili získalo se 18-2% zlata obsaženého v surové rudě. 
Celkový výtěžek amalgamací při a po drcení a mletí na jemno 
v Rohrmúhle jest tedy 
03 + 18-2 = 81-2% 
Tento výsledek potvrzuje se opět pokusem předběžným, pří němž 
zbytky po pokuse se 3 kg rozemlety na síto č. 150 a amalgamovánjí'. 
Schopnost zlata v této rudě amalgaraovati se jest tedy dokonalá, 
a zbývalo ještě stanovití, jak se chovají zbytky po amalgamaci přiv}dnho- 
vání cyankalim. 
Nutno ještě dodati, že též s částí zbytků po amalgcmaci v rourovém 
ml}'mě proveden pokus propírací, jenž měl tento vjNledek: 
Nárazový splav : 
17. Propraný produkt 
T. 
2-57 kg se 
212-5 g Au v 1 t, 2-85 gAg 
18. 
II. 
3-78 ,, ,, 
12-5 
19. 
III. 
82-00 ,, ,, 
10-0 
Kulatý splav : 
20. Propraný produkt 
I. 
4-31 kg s 
e 129-0 g Au v 1 t, 50-0 gAg 
21. 
II. 
29-20 ,, , 
4-0 
22. 
III. 
104-00 ,, , 
2-5 
23. Nejjemnější kal 
55o5. ,, , 
4-5 
Celkem 341-30 kg 
IV. Vyluhování cyankalim. 
Vyluhovaná část amalgamačních zbytků 10 po druhé amalgamaci 
ve vzduchovém míchadle po 3 hodiny roztokem cyankali 0-1 % ním, k němuž 
přidáno něco octanu olovnatého. Spotřeba kyanidu draselnatého byla 
1-57 kg na tunu vyluhované hmoty. 
I. pokus. 
Amalgamační zbytky měly 7-8 A,n vit. 
Zbytek po vyloužení 1-5 g Au v 1 t 
Vylouženo tedy 0-3 g Au vit 
Zlato z roztoku sražené rovněž stanoveno a shledáno, že se vyloužilo 
5-4 g/t Au. 
II. pokus. 
Zbytky po amalgamaci nechány ve styku s roztokem kyanidovým 
po 48 hodin a občas se obsahem louhovací kádě míchalo. Roztok i zde 
obsahoval 0-1% KCN a něco octanu olovnatého. Spotřeba kyanidu 0-70 kg 
na 1 t materiálu vyluhovaného. 
XXIIl. 
